383 



por el recuerdo de lo que Humboldt escribio acerca de posesiones y dorai- 

 nios espaSoles, y de lo que estimaba a nuestra patria. 



— Soldadura del aluminio,- por Mr. 3/ourey. En la monografia del alu- 

 minio y de los mctales alcalinos publicada por Tissier, despues de des- 

 cribir las aleaciones de aluminio y zinc, se dccia: » Se ban ensayado estas 

 varias aleaciones con objeto de soldar el aluminio, porque las soldaduras 

 que hasta aqui probaban mejor eran las aleaciones de dicho metal con el 

 zinc; pero desgraciadaraente cuando se funden, se espesan y con dificul- 

 tad corren, de suerte que se necesita presentarlas, como se hace al soldar 

 el plomo 6 el estauo, con un bierro. «En el foudo era complete el m^todo 

 de soldar, sin tener que ailadir nada esencial Mourcy; requen'ase solo, 

 para Uevarlo a la practica, algunos estudios detenidos y mucbos tanteos. 

 Asi lo ba becbo Mourey, prestando un servicio a la ciencia y a la indus- 

 ttia. Con estc motivo dice: "El problema que tenia parado el uso del 

 aluminio, esta resuello: dejara de ser este metal «n objeto de lujo s61o, y 

 pasara a serlo usual. Las tazas, las cafeteras, los diversos utensilios 

 apropiados a los usos domdsticos, soldadas sus partes, y que ofrccian 

 cuanlas dificultades cabe hallar, prueban con toda evidencia haberse rea- 

 lizado la mejora apetecida. La soldadura supooe tres cosas: la sustancia 

 que une las dos partes de metal que se tratan de juntar y adberir entre 

 si'i cl mordientc, 6 sea el agente destioado a facilitar que corra y se ad- 

 hiera la soldadura a las dos partes de metal; y el instrumento que hace 

 fundir y adberir la soldadura." Lo mismo Mourey que Tissier toman para 

 sustancia de la soldadura una aleacion de aluminio y zinc en proporcio- 

 nes algo distintas, que varian segun la clase de soldadura, mas 6 mdnos 

 fusible, en el orden siguiente desde la mdnos fusible: zinc 80 partes, alu- 

 minio 20; zinc 85, alumiuio 15; zinc 88, aluminio 12; zinc 92, alumi- 

 nio 8. Para formar la aleacion se funde el aluminio dividido en pedazos 

 mas 6 mdnos gruesos: se remueve el metal fundido con una varilla de 

 bierro; se auade la cantidad requerida de zinc; se remueve otra vez para 

 que sea mas intima la mezclg; se ecba un poco de sebo, y se vierte la 

 aleacion en moldes convenientes. Una de las aleaciones flojas que conten- 

 gan mayor proporcion de zinc, sirve en cierto modo de preparative 6 ade- 

 rezo, poni^ndola primero entre las superficies que se quieren juntar; 

 agregase luego la soldadura mas fuerte, la aleacion que tiene mas alumi- 

 nio, que al fundirse bace que se funda tambien el aderezo, y proporciona 

 una union tan intima y firme como era de apctecer. El instrumento, de 

 forma parecida al de los soldadores de eslauo, es el llamado hierro de 

 soldar, no de cobre sino de aluminio; es un pedazo de aluminio de figura 

 de prisma triangular prolongado, que carece del inconveniente que tendria, 

 si fuera de bierro 6 de cobre, de atraer 6 incorporarse parte de la 

 soldadura. £1 mordieule destinado a facilitar que corra y se adbiera 



